493 



a. Von Clausthaler Hütte nach Streng. 



b. Von Altenauer Hütte nach Demselben. 



c. Von Lautent haier Hütte* nach Demselben. 



d. Von Andrea sberger Hütte nach Oberbeck. 



52) Schmelzversuch mit gerösteten Bleiglanz- 

 schliegen zur Clausthaler Hütte. 



Im Jahre 1854 sind hinsichtlich des Blei- und Silber- 

 ausbringens ungünstig ausgefallene Versuche abgeführt, 

 Oberharzer Bleiglanzschlieg (zur Ersparung des metaUischen 

 Eisens bei der üblichen Niederschlagsarbeit) im gerösteten 

 Zustande mit Eisenfrischschlacken zu verschmelzen. 

 Die Beschickung von 

 1168 Ctr. geröstetem Schlieg, 

 260 - Rothehütter Frischschlacken, 

 184 - Sollinger Frischschlacken, 

 293 - SchUegschlacken mit 3 pCt. Blei, 

 382 - Schlacken vom eigenen Schmelzen, 

 108 Y2- Vorschlägen mit 85 pCt. Blei, 

 93 - Abstrich mit 77 pCt. Blei lieferte nachstehende 

 Producte : 

 301 - Werkblei, 

 497 - Bleistein mit 60 pCt. Blei, 

 1452 - Schlacken mit 9% pCt. Blei, 

 111 - Hüttenrauch mit 44 pCt. Blei, 

 25 - Ofenbruch mit 73 pCt. Blei. 

 Nachstehende Analysen von Streng beziehen sich auf 

 diesen Versuch. 



a. Gerösteter Bleiglanzschlieg. 



Ganzer Bleigehalt 



64,4 ] 



pCt. 



Bleioxyd 



4,82 



- mit 4,47 Blei 



Schwefelsaures Bleioxyd 



22,70 



- 15,50 - 



Schwefelblei 



51,34 



- 44,47 - 

 64,44 



b. Bleistein. 







Blei 



66,97 





Eisen 



15,64 





Kupfer 



0,16 



5PbS+2Fe2S 



Zink 



0,43 



oder 



Antimon 



Spur 



2PbS+Fe2S 

 38 



